( 3i6 ) 

 indiquées par Leblanc et employées par les fabricants, il calcula à priori 

 la composition de l'oxysulfure de calcium et lui donna la formule (2 CaS, 

 CaO). 



» M. Dumas n'a jamais publié d'analyses de soudes ni de châtrées. Je dois 

 noter ce point important, car le désaccord entre nous ne portera que sui- 

 des appréciations exclusivement théoriques, et non sur des expériences. 



» Les premiers chimistes cpii ont nié l'existence de l'oxysulfure de cal- 

 cium et combattu la théorie dont il s'agit sont MM. Gossage et Kynaston ; 

 mais c'est certainement à M. Dubrunfaut (i) et surtout à M. Scheurer- 

 Kestner (2) que sont dus les travaux les plus précis et les plus remarquables 

 sur la composition et sur la théorie de la formation de la soude artificielle. 



» La soude brute contient quatre substances qu'on peut considérer 

 comme essentielles à sa composition, et qui seules jouent un rôle impor- 

 tant dans ses réactions. Ce sont : le carbonate de soude, le sulfure de cal- 

 cium, le carbonate de chaux, la chaux. 



» Ces substances représentent les -f- environ du poids de la soude. 



» On peut regarder, non pas comme accidentelles, car on les rencontre 

 toujours, mais comme des matières étrangères ou impures, celles qui sont 

 apportées par les cendres de la houille, par l'argile contenue dans le sel 

 gemme et dans les calcaires, les briques des fourneaux, les outils en fer, etc. 



» En voici rénumération : le charbon, l'alumine, la silice, l'oxyde de fer, 

 la magnésie, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique. 



» Le charbon est libre de tonte combinaison. Comme la craie, et pour la 

 même raison, c'est-à-dire afin d'assurer la décomposition complète du sul- 

 fate de soude, il est toujours employé en excès. lia proportion qu'on 

 retrouve dans la soude, varie en général de 1 à i\ pour 100, et de 2 à 6 

 pour 100 dans la charrée. 



» La silice est pour la plus grande partie soluble directement dans les 

 acides. Elle est en combinaison avec la chaux, l'alumine, la magnésie, et 

 avec une quantité notable de soude; une petite partie de ce dernier alcali 

 suit les liqueurs et les eaux de lavage; la plus grande partie est retenue dans 

 le marc, et cette soude est perdue pour la fabrication. Son poids varie dans 

 les charrées de 1 à t\ pour ioo; on rencontre encore dans la soude brute 

 des quantités toujours très-faibles de plusieurs autres substances, telles que 

 l'ammoniaque, le cyanogène, le manganèse, etc. 



(1) Les Mondes, 1864, I 1 - 5i5. 



{■?.) Recherches théoriques sur la préparation de lu sonde par le procédé Leblanc, par 

 M, Scheurer-Kestner [Annales de Chimie et de Physique, avril iS(i^). 



